929 
gevonden: 1,667 en 1,670, — beide waarden met eene speling van 
± 0,001 ; gr oo tere stukken hebben veelal eene onregelmatige uit- 
dooving. 
Om een glas te verkrijgen, werd de stof tot 1650° C. verhit, en 
dan plotseling in kwikzilver gekoeld. Ondanks talrijke pogingen, 
mocht het ons niet gelukken, de gesmolten verbinding in den glas- 
toestand over te voeren, wegens de buitengewoon groote kristallisatie- 
snelheid der stof. Het smeltpunt is zóó scherp, dat het BaSiO z als 
eene nieuwe stof voor de temperatuursbepaling bij het kalibreeren 
van thermoelementen kan worden aanbevolen. 
Nadat alle pogingen, om eenige aanwijzing van een polymorfen 
overgang bij SrSiO s en BaSi() z te verkrijgen, schipbreuk hadden 
geleden, werd beproefd, om bij deze verbindingen nog eene tweede 
modifikatie te vinden met behulp van vloeimiddelen. Daarom werden 
0.5 gram zuiver BaSiO z met 1 gram natrium wolframaat, en evenzoo 
0.5 gram zuiver Sr Si O z met 1 of 2 gram van hetzelfde zout 
gedurende 72 uren op 860° C. verhit. Noch bij deze proeven, noch 
bij andere, waarbij van SrSiO z - glas werd uitgegaan, gelukte het, 
om andere kristallen te verkrijgen, dan die, welke ook vroeger na 
het smelten der zouten ontstónden. 
Tenslotte willen wij ook thans nog weer de resultaten meedeelen, 
welke wij met behulp der afkoelingsmethode verkregen, omdat men 
wellicht althans in dit geval zou verwachten, eenige overeenstemming 
tusschen het aldus verkregen stolpunt en de ware evenwichtstempe- 
ratuur te zullen vinden. 
Bij 14000 M. V. (1371° C.) was de geheele massa nog dikvloeibaar, 
terwijl de afkoelingssnelheid 3°. 5 C. per minuut bedroeg; nadat 
onderkoeling was bereikt tot 1365° C. kristalliseerde de smeltmassa 
na tikken en schudden van ’t kroesje, en de temperatuur steeg tot 
1376° C. Een ander maal werd onderkoeling tot 1349° C. en daarop 
volgende kristallisatie bij 1364° C. waargenomen ; en nog weer bij 
eene andere afkoelingssnelheid, greep de onderkoeling plaats tot 
1306° C., waarna de stolling bij 1326° C. volgde, enz. Ook zelfs in 
dit uiterst gunstige geval is derhalve de stollingstemperatuur geheel 
eu al afhankelijk van de voorgeschiedenis der smeltmassa, en van 
de wijze, waarop de warmte-onttrekking plaats heeft: men kanvoor 
het stolpunt vinden, wat men wenscht. 
De volkomen onbruikbaarheid der afkoelingsmethode is dus thans 
ook hiér weer op ondubbelzinnige wijze aangetoond. 
§ 6. Het verdient terloops opmerking, dat de waarnemings- 
temperaturen, die bij deze en de vorige verbinding ter sprake komen, 
